551 
de isomorfe mengsels bij 300° 407° worden ontleed, waarbij vaste 
oplossingen ontstaan, die reeds bij 100° 150° bijna uitsluitend uit 
de komponenten bestaan. 
Deze conclusie wordt ook optisch bevestigd, daar, zooals Ostwald 
reeds opmerkte, de plotseling afgekoelde massa den indruk geeft 
van witte emaille, terwijl de zouten afzonderlijk genomen, bij afkoeling 
van de smelt een volkomen doorzichtige vaste stof opleveren. Bij 
langzame afkoeling is nu duidelijk waar te nemen, dat de emaille- 
achtige stof zich in een doorzichtige massa verandert. 
Hoewel in deze experimenteele gegevens duidelijk aanwijzigen te 
vinden zijn voor de vermoedelijke verklaring der waargenomen 
verschijnselen en deze verklaring gemakkelijk is te toetsen hebben 
Kurnakow en Zemczurnyi dit blijkbaar niet ingezien, want zij besluiten 
„Weitere Untersuchungen mussen zeigen, ob die Zersetsung der 
festen Lösungen von Erscheinungen des Polymorphismus oder von 
anderen ürsachen abhangt.” Daar deze „weitere Untersuchungen” 
intusschen niet door K. en Z. ondernomen schijnen te zijn en het 
hier een uiterst belangrijke kwestie geldt, die op eenvoudige wijze 
is te beantwoorden, werd tot het hiervolgend onderzoek overgegaan. 
2 De proeven van Ostwald en die van Kurnakow en Zemczuznyi 
omtrent de oplos warmte wijzen er op, dat de stabiele evenwichts- 
toestand bij de gewone temperatuur hoogstwaarschijnlijk een even- 
wicht van twee mengkristalphasen is, waarvan de eene practisch uit 
KCl en de andere uit NaCl bestaat. 
Wanneer dit zoo is, dan hebben wij hier met het interessante 
geval te doen, dat deze koëxisteerende mengkristalphasen bij hoogere 
temperatuur elkaar al meer en meer in samenstelling naderen, om 
bij 407° volkomen identiek te worden, of m.a.w. een bovenkritisch 
mengpunt te vertoonen. 
Daar de top van de lijn PQR in Fig. 1 bij ongeveer 66.6 mol. % 
NaCl ligt zou men echter ook nog aan de mogelijkheid kunnen 
denken van het optreden van een verbinding. Er dient hierbij echter 
opgemerkt te worden, dat geen enkel feit voor deze onderstelling- 
o 
pleit, doch dat integendeel de waargenomen verschijnselen deze 
onderstelling in hooge mate onwaarschijnlijk maken. Niettegenstaande 
dit, is het hier toch van eenig belang ook dit geval te beschouwen, 
waarbij de kromme PQR dan zou aangeven hoe de temperatuur 
van de transformatie, homogene mengkristallen -> mengkrisfalphase -)- 
verbinding, met de samenstelling verandert. 
Om nu volkomen zekerheid omtrent de beteekenis van het ver- 
schijnsel te verkrijgen, werd het ternaire stelsel H 2 0— NaCl— KCl 
